Notiz über den Chiolith. 
9 
Wenn wir jetzt die Verticalaxe durch a, die Nebenaxen durch b bezeichnen, und den 
Winkel 108° 23' O" als gegeben annehmen, so erhalten wir für die Grundform das Axen- 
verhältniss : 
a : b : b =: 1,04184 : 1 : 1 
und folgende Neigungen: 
Durch Rechnung. Durch Messung. 
71° 37' 0" 71° 32' 
143" 14' 0" 143° 23' 
108° 23' 0" 108° 18' (abgeleitet aus mehreren Mes- 
sungen = 108° 23') 
68° 19' 50' (і8° 18' 
136° 39' 40" 136° 57' (bessere Messung ^ 136° 43') 
11Г 40' 10" 111° 51' (abgeleitet aus mehreren Mes- 
sungen = 111° 44') 
55° 22' 34" 55° 15' 
Die optischen Beobachtungen, welche Descloizeaux am Chiolith angestellt hat, 
stimmen vollkommen mit meinen krystallographischen Untersuchungen überein. Descloi- 
zeaux hat nämlich gefunden, dass der Chiolith ein optisch einaxiges Mineral ist, dessen 
krystallographische Vertical- oder Hauptaxe mit der grössten Axe der optischen Elasticität 
zusammenfällt. Daher gehören die Chiolithkrystalle zu den optisch negativen Krystallen '). 
Neuerdings hat A. Knop ein neues, dem Kryolith und Chiolith sehr ähnlich kom- 
mendes Mineral entdeckt und unter dem Namen PacJinoUth beschrieben '). Dasselbe gehört 
1) Thèses présentées à la faculté des sciences de Paris pour obtenir le de docteur ès sciences, par M. A. Des- 
cloizeaux. Paris 1857, p. 48. 
2) Vrgl. «lieber Pachnolith, ein neues Mineral», von A. Knop (Aunaleu dei Chcm. und Pharm. Bd. CXXVII). 
Mémoires Лр ѴАсяЛ Imp. dos .sciences, ѴІІпк" Sérip. 2 
0:0 I 
(Bei dem Eckpunkte jj- 
der Mittelecke) j 
0 : 0 
(Erste Zwillings- 
kante) 
0 : 0 
(Polkante) 
0 : 0 
(An der Spitze) 
0 : 0 
(Zweite Zwillings- 
kante) 
0:0 I 
(Mittelkante) 
0 : 0 
(Gekreuzte) 
0:0 
